, Glasiges und metallisches Selen. 185 



Selen immer in diesem glasigen Zustande, wenn man das 

 geschmolzene langsam erkalten lässt. Allein erhitzt man 

 das glasige Selen so, dass sich seine Temperatur nur 

 sehr langsam erhöht, so steigt in dem Augenblicke, 

 wo das Thermometer 96<^ bis 970 C. zeigt, die Temperatur 

 plötzlich mit grosser Schnelligkeit und erreicht in wenigen 

 Minuten 200 bis 230^ C. Nach sehr sorgfältigen Unter- 

 suchungen Regnault's ist nun das glasige Selen in me- 

 tallisches Selen umgewandelt, dessen Temperatur durch 

 die dabei frei werdende Wärme um mehr als 200^ C. 

 erhöht werden würde, wenn aller Wärmeveriust vermieden 

 werden könnte. 



Die -physikalischen Eigenschaften des Selens sind nun 

 gänzlich verändert. Seine Oberfläche besitzt eine bläu- 

 lich-graue Farbe und vollkommenen Metallglanz. Sein 

 Bruch ist durchaus nicht glasig, sondern metallisch, sehr 

 feinkörnig, dem Bruche des grauen Gusseisens täuschend 

 ähnlich. Es lässt sich merklich unter dem Hammer ab- 

 platten, bevor es springt und die abgeplattete Stelle besitzt 

 sehr deutlichen Metallglanz. Die Stellen, welche mit der 

 Feile geritzt sind, besitzen ebenfalls Metallglanz. Mit 

 einem Worte: das Selen ist jetzt Metall, dem Tellur ähn- 

 lich; es ist ein besserer Wärmeleiter, als das glasige Selen 

 und kühlt sich, erwärmt in Wasser geworfen 2 bis 3 Mal 

 rascher ab^ als das glasige Selen. 



Die Umwandlung des glasigen in metallisches Selen 

 findet noch nicht statt, wenn dasselbe mehrere Stunden 

 lang bei 90^ C. erhalten wird. 



Selen, bei einer Temperatur über 3000 C. geschmolzen 

 und in sehr kaltes Wasser gegossen, wird fest; es bildet 

 dicke verwebte Fäden, sehr hart, von glasigem Bruche. 

 Es zeigt dasselbe Ansehen, wie das nach dem Schmelzen 

 langsam erstarrte Selen. 



Das glasige Selen verliert seine charakteristischen 

 Eigenschaften nicht durch das Pulvern. 



Das aus seinen Lösungen gefällte rothe Selen gehört 

 ebenfalls der glasigen Modification an. 



Bei niedrigen Temperaturen zeigt auffallender Weise 

 das Selen in seinen beiden Modificationen dieselbe spe- 

 cifische Wärme. Denn bei — 27^0. bis -\- 8^ C. ist 

 die spec. Wärme des metallischen Selens = 0,07446 

 „ „ „ „ glasigen „ = 0,07468. 



Bei Temperaturen zwischen 20 und 90^ C. zeigt das 

 glasige Selen wegen Aufnahme von latenter Wärme, die 



